70 Max Schläpfer. 
meinen Versuchen scheint dies zu gewagt zu sein, da sich die Grenzen 
der Zusammensetzung des Systems, innerhalb welchen ein bestimmtes 
Mineral entsteht, stark mit der Wahl der Ausgangsmaterialien ändert. 
Eine phasentheoretische Diskussion von Versuchsresultaten ist aber 
nur dann gestattet, wenn die betrachteten Endsysteme im thermo- 
dynamischen Gleichgewicht sind. Das wichtigste Kriterium für Gleich- 
gewicht ist aber die Erreichung desselben Endzustandes von ver- 
schiedenen Seiten. Im betrachteten Fall haben wir aber keinerlei 
Gewähr, dass die entstandenen Produkte stabil sind. Oft treten bei - 
der Wahl anderer Ausgangsstoffe bestimmte Kristallisationen über- 
haupt nicht mehr auf. Dies trifft für den Leucit zu, welcher einmal 
von Ch. und G. Friedel?) aus einem Teil Muskowit von Moos (eine 
Analyse geben die Autoren nicht), einem Teil kalzinierter Kieselsäure 
und 0,7 Teilen KOH in 1 mm grossen Kristallen hydrothermal er- 
halten worden ist. Dieses Mineral entstand weder in Baurs noch 
in meinen Versuchen. Ähnlich verhält es sich mit zwei von Baur 
hergestellten Mineralien, dem Andalusit und dem Muskowit. 
Der Andalusit trat neben der für Pyrophyllit betrachteten Kristall- 
art in Baurs Versuch 65 auf, zu welchem 0,7 gr Kieselsäure, 0,5 gr 
Kaliumaluminat, 0,8 gr Tonerdehydrat und 3 em? H,O entsprechend 
einer molaren Zusammensetzung von 50°) Si0,, 36 %/ A1,O,, 14 %o 
K,0') verwendet wurden. Von Becke wird er folgendermassen be- 
schrieben: 
„Scharfe, gerade auslöschende Säulchen mit flach dachförmiger 
Endigung im Bilde. Die das Dach bildenden Kanten ca 50° geneigt 
gegen die Vertikale. Gerade Auslöschung, a in der Längsrichtung. 
Doppelbrechung ist schwach. Die Säulchen verschwinden bei quer 
zur Längsrichtung orientierter Schwingungsrichtung in einer Flüssig- 
keit vom Brechungsexponenten 1,652, Sie erscheinen schwächer licht- 
brechend als diese Flüssigkeit, wenn die S 
der Vertikalachse liegt. 
Diese Eigenschaften stimmen mit Andalusit, nur ist der Brechungs- 
exponent etwas höher als die Angaben für Andalusit (= 1,638; 
y = 1,643).“ 
Der Muskowit wurde in Versuch 69 mit Hieratit und Pyro- 
phyllit zusammen erhalten. Die Beschiekung war 0,7 gr Kieselsäure, 
') Ch. u. 6. Friedel, Bull. soc. min. fr. 18, 199—139, : 
2) Für die Berechnung wurden meine Glühverlustbesti iesel- 
säure, welche danach 90,2%) SiO,, 98H a en 
und Baurs Analysen von Kaliumaluminat — 41,3 AO, +5 5 O und 
von Tonerdehydrat = 62 % A1,0, +38 H,O benützt, ee 
chwingungsrichtung parallel 
20 -+HF enthält (vergl. bei Hieratit 8.39) 
